生産と技術

第66巻第４号（2014）

高性能 AE 減水剤用ポリマー PCE の開発
枚 田企業リポート

健＊

Development of PCEs based New Superplasticizers for Concrete.
Key Words：Concrete, Superplasticizers, Polycarboxylate Ether,High Strength

１．はじめにN/mm2 以上の超高強度コンクリートを容易に製造1980 年代、日本触媒は、世界にさきがけてポリカできるようになった。これは、PCE の優れたセメルボン酸エーテル系セメント分散剤（PCE）を開発、ント分散能力によるものであり、それによって、極企業化した（図 1；商品名アクアロック ®）。その後、めて小さい水セメント比であってもコンクリートをPCE は混和剤メーカーによって本格的にコンクリよく流動させ、緻密な内部構造の硬化体を形成させートに応用され、優れた減水性能とスランプ保持性る。それがコンクリートを高強度化する。今日では

能で、生コンクリートに高強度コンクリート 1）、超一般コンクリートの数倍も高いコンクリート（130高強度コンクリート 2）、高流動コンクリート 3）とN/mm2）が実用化され、さらに 150 N/mm2 に向けいった高耐久性分野を開いた。そして、PCE を主た開発が進められている。

原料とする減水剤は、コンクリート混和剤に新しい一方、高流動コンクリートは、コンクリート構造物カテゴリー「高性能 AE 減水剤」を築いた（AE はの耐久性の向上、施工の省力化を目的として開発さ

空気連行性の意；Air Entraining）。

れた技術であり、自己充填性に優れ、分離抵抗性の高い、締め固め不要のコンクリートである。高流動R
CH21

RCCH2

COOM

2

コンクリートの製造にも高性能 AE 減水剤は不可欠であった。

C3

本報では、こうした PCE の開発経緯とその作用機

4COO(R O)n R構について紹介させていただく。

（R1，R2：水素，メチル基； R3：炭素数 2 〜 4 のアルキレン基； R4：水素，炭素数 1 〜 5 のアルキル基；
n：1 〜 100 の整数； M：水素，一価金属，二価金属，アンモニウム基，有機アミン基）
図1２．セメントとはセメントは一般に、石灰質原料と粘土質原料を粉砕

PCE の構造式 4）混合し、キルンで 1400 〜 1600℃に焼成後、生成する硬い塊状で水硬性のクリンカーを、少量の石膏と一般の生コンクリートの強度は、18 〜 45 N/mm

2ともに微粉砕して製造される。石膏は、硬化速度をである。しかし、高性能 AE 減水剤の出現によって調節するために加えられる。クリンカーは、その主

36 N/mm を超える高強度コンクリートや、60

要組成はトリカルシウムシリケート 3CaO・SiO2（エ2ーライト、C3S）、ジカルシウムシリケート 2CaO・＊ Tsuyoshi HIRATA

1956年1月生
名古屋工業大学大学院工学研究科修士課
程修了（1981年）
現在、株式会社日本触媒 研究本部
特命プロジェクト担当リーダー
博士（工学）
TEL：06-6317-2825
FAX：06-6317-2992
E-mail：tsuyoshi̲hirata@shokubai.co.jp

SiO2（ビーライト、C2S）、トリカルシウムアルミネート 3CaO・Al 2O 3（アルミネート相、C 3A）、テトラカルシウムアルミノフェライト 4CaO・Al 2 O 3・Fe 2O 3（フェライト相、C 4AF）であり、C 3S、C 2Sの結晶が、間隙物質である C3A や C4AF にとり囲まれている。水和反応は、C3A ＞ C3S ＞ C4AF ＞ C2Sの順に速く、注水直後から 15 分ほどで C 3 A、C 3 Sによる急激な発熱が起こる。そして、反応がほとん− 38 −

生産と技術第66巻第４号（2014）

ど休止する誘導期を経て 1 〜 3 時間で凝結の始発と接した部位または間隙層はポジティブであり 7）、なり、C3A、C3S は再び活発に反応し始める。誘導

PCE は、主鎖のポリカルボン酸でセメント粒子表期では、コンクリートは流し込みが可能な状態を保面に吸着し、表面電荷を電気的に中和する 8）。

つ。C3S は初期強度に寄与し、長期強度は C2S であPCE の吸着層の重なりは分散系を安定化する。そる 5）。の機構は、容積制限効果 9）として知られる。これは、セメントの水和反応は複雑系であり、PCE との相吸着層をもつ二つの粒子が互いに接近し交叉するこ互作用について、初期水和物へのインターカレーシとによる吸着ポリマー鎖の配座エントロピーの損失

ョン 6）など未解決の部分が多い。

から生ずる反発効果であり、粒子の接近で吸着分子の存在できる容積の減少が原因しているので、この

３．セメント分散作用ように呼ばれる。また、この効果はポリマー吸着層

C3S と C2S 含有量の合計は、ほぼ 75 〜 80 重量％での重なりに因るので、立体安定化効果とも呼ばれるあることから、セメント粒子表面の電荷は本来ネガ10）（図 3、4）。

ティブである。しかし、Ca2+ イオンが電気的に近図2

セメント粒子への PCE 吸着の模式図 8）

図3図4

PCE によるセメント粒子の分散

PCE のセメント分散効果（モルタル）− 39 −

生産と技術第66巻第４号（2014）

４．スランプ保持作用

このようなスランプ保持作用を有する PCE-2 とし

生コンセンターで目標のスランプ（流動性）に品質ては、例えば、PCE-1 をアルカリ加水分解性架橋剤管理された生コンクリートは、ミキサ車で工事現場で架橋させ、セメントアルカリ中で PCE-1 を除放まで搬送・打設される。その場合、打設現場でスラするタイプ（図 5）、PCE-1 のカルボキシル基の一ンプが大きく低下することがあってはならない。ポ部をアルキル基でエステル化して、セメントアルカンプ車の筒内で生コンクリートが閉塞し圧送できなリ中での加水分解によりセメント吸着基であるカルくなる事態が起こり得るためである。

ボキシル基を遅れて生成する吸着遅延タイプ、またそこで、スランプ保持作用を有する新たな PCE-2は、PCE-1 のカルボン酸モノマーの比率を低く抑えが必要となる。高性能 AE 減水剤は、先に紹介した

た吸着遅延タイプ（図 6）等が知られている。

セメント分散作用を有する PCE-1 とスランプ保持作用を有する PCE-2 のブレンド比率を、搬送時間５．おわりにやコンクリート温度等を勘案して調整して使用され

本年 3 月、ドイツのミュンヘン工科大学は PCE 研る。

究センターを設立した。高性能 AE 減水剤の世界市

図5

徐放性 PCE-2 のセメントろ液中での分子量分布変化（GPC）11）

図6

吸着遅延性 PCE-2 のスランプ保持性能 12）− 40 −

生産と技術第66巻第４号（2014）

場が年間 300 万 t を越え、PCE はこれからも高耐久デヒド高縮合物塩で高性能減水剤を開発して、二次コンクリートに使われ続けるためだという。そのた製品コンクリートの高強度化を実現した。そして今、めには、コンクリート業界からのさまざまな要求に日本触媒が高減水とスランプ保持を両立させるこたえるべく、ポリマー構造に改良を重ね続けなけ

PCE でそれに続いた。今後も新たな高性能な減水ればならないのは、言うまでもない。

剤を日本の研究者が開発し、世界のセメント化学、50 年前、花王がナフタレンスルホン酸ホルムアル

コンクリート業界に貢献することを願ってやまない。

図7

高性能 AE 減水剤を使用した最初のビッグプロジェクト明石海峡大橋
建設：1990 − 1992、完成：1998

983-994, 1987.

参考資料１） 建築工事標準仕様書・同解説

5鉄筋コン８） J. Plank, C. Hirsch,early

クリート工事（JASS 5）

cementImpact of zeta potential of
hydrationphaseson２） 建設省（国土交通省）総プロ New RC 規格

superplasticizer adsorption,３） 坂田昇， 高流動コンクリート ，コンクリー

Concrete Research, Vol. 37, pp. 537-542, 2007.

Cement and９） 北原文雄，古澤邦夫， 分散・乳化系の化学 ，ト工学，Vol. 37, No. 6, pp. 36-40, 1999.

工学図書（東京），1988.

４） 特公昭 59 − 18338，セメント分散剤，1981.
５） 大門正機編， セメントの科学 ，内田老鶴圃，10） 古澤邦夫， 高分子の吸着と分散安定化作用 ，高分子， Vol. 40, pp. 786-789, 1991.

1995.
６） C. Giraudeau, J. Lacaillerie, Z. Souguir, A.

11） 枚田健，名和豊春， アルカリ加水分解性架橋

Surface and Intercalation

剤で架橋させた徐放性ポリカルボン酸系スラChemistry of Polycarboxylate Copolymers in

ンプ保持剤とその製造方法 ，日本建築学会構

Cementitious Systems, J. Am. Ceram. Soc., 92,造系論文集，第 73 巻，第 627 号，pp. 685-691,

No. 11, pp. 2471-2488, 2009.

2008.

Nonat, R. Flatt,７） Tan Muhua, D. M. Roy, An Investigation of the12） 枚田健，名和豊春， ポリマー構造から吸着速

Effect of Organic Solvent on the Rheological度を制御したポリカルボン酸系減水剤の効果 ，Properties and Hydration of Cement Paste,

日本建築学会構造系論文集，第 74 巻，第 639 号，

Cement and Concrete Research, Vol. 17, pp.

pp. 765-773, 2009.
− 41 −